---
title: NA2XS(FL)2Y
sku: NA2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist ein leistungsstarkes Hochspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und einem wasserdichten PE-Mantel. Es bietet
  hohe Betriebssicherheit und ist speziell für die Erdverlegung und anspruchsvolle
  Trassenführungen konzipiert.
categories:
  - Hochspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/06/NA2XSFL2Y-3-scaled.webp
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "15.3",
            "0.868",
            "3.4",
            "160",
            "145",
            "3.3",
            "2.1",
            "500",
            "25",
            "643"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "16.4",
            "0.641",
            "3.4",
            "183",
            "171",
            "4.7",
            "2.1",
            "520",
            "26",
            "712"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.443",
            "3.4",
            "228",
            "208",
            "6.6",
            "2.1",
            "405",
            "27",
            "796"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.31",
            "19.4",
            "0.32",
            "3.4",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2.1",
            "580",
            "29",
            "1101"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.253",
            "3.4",
            "323",
            "285",
            "11.3",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1217"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.206",
            "3.4",
            "366",
            "319",
            "14.2",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "1412"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.164",
            "3.4",
            "420",
            "361",
            "17.5",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1568"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.3",
            "30.4",
            "0.125",
            "3.4",
            "496",
            "417",
            "22.7",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "1792"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "32.5",
            "0.1",
            "3.4",
            "569",
            "471",
            "28.4",
            "2.1",
            "840",
            "42",
            "2020"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.078",
            "3.4",
            "660",
            "535",
            "37.8",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "2493"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "3.4",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "2903"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/50",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "3.4",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "3059"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.44",
            "42.2",
            "0.047",
            "3.4",
            "866",
            "705",
            "59.6",
            "2.4",
            "780",
            "52",
            "3383"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.49",
            "46.5",
            "0.037",
            "3.4",
            "984",
            "767",
            "75.6",
            "2.4",
            "840",
            "56",
            "3858"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.55",
            "50.4",
            "0.0291",
            "3.4",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2.4",
            "1220",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.13",
            "25.6",
            "0.641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4.7",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6.6",
            "2.1",
            "740",
            "37",
            "1213"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1339"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11.3",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "1463"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14.2",
            "2.1",
            "820",
            "41",
            "1660"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17.5",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "1837"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "35.4",
            "0.125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22.7",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "2049"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.24",
            "37.5",
            "0.1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28.4",
            "2.1",
            "940",
            "47",
            "2336"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "40.6",
            "0.0778",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37.8",
            "2.1",
            "1000",
            "50",
            "2842"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.0605",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47.3",
            "2.4",
            "1080",
            "54",
            "3269"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "47.2",
            "0.0469",
            "8",
            "866",
            "692",
            "59.6",
            "2.4",
            "1120",
            "56",
            "3590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "51.5",
            "0.0367",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75.6",
            "2.4",
            "1200",
            "60",
            "4284"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.39",
            "55.4",
            "0.0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2.4",
            "1340",
            "67",
            "5327"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="443" data-end="505">Ideal für Hochspannungsanwendungen im Erdreich und im Freien</h3>
<p data-start="507" data-end="867">Das <strong data-start="511" data-end="526">NA2XS(FL)2Y</strong> erfüllt die Anforderungen der <strong data-start="557" data-end="570">IEC 60840</strong> und eignet sich für die <strong data-start="595" data-end="669">Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Innenräumen, in Rohren und im Freien</strong>. Es wird projektbezogen gefertigt und kommt insbesondere in <strong data-start="725" data-end="798">Übertragungsnetzen, Versorgungs-Infrastrukturen und Umspannwerken</strong> zum Einsatz, wo Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.</p>
<h3 data-start="869" data-end="904">Aufbau und technische Merkmale</h3>
<p data-start="906" data-end="1465">Im Kern verfügt das Kabel über einen <strong data-start="927" data-end="975">verdichteten, mehrdrähtigen Aluminiumleiter</strong> nach <strong data-start="981" data-end="994">IEC 60228</strong>, eingebettet in eine <strong data-start="1016" data-end="1043">leitfähige Innenschicht</strong>, eine <strong data-start="1050" data-end="1068">VPE-Isolierung</strong> und eine <strong data-start="1078" data-end="1128">fest verbundene, extrudierte Außenschicht</strong>. Die Kombination aus <strong data-start="1150" data-end="1177">quellfähigem Band</strong>, <strong data-start="1179" data-end="1219">Kupferschirmung mit offener Wendel</strong> und einer zusätzlichen <strong data-start="1239" data-end="1263">quellfähigen Bewicklung</strong> schützt das Kabel effektiv vor Feuchtigkeitseintritt. Der schwarze <strong data-start="1336" data-end="1396">PE-Mantel mit fest verschweißter Aluminiumbandierung (Alucopo)</strong> dient sowohl als mechanischer Schutz als auch als <strong data-start="1444" data-end="1464">Querwassersperre</strong>.</p>
<h3 data-start="1467" data-end="1505">Eigenschaften und Anwendungsvorteile</h3>
<p data-start="1507" data-end="1827">Das NA2XS(FL)2Y ist <strong data-start="1527" data-end="1543">für die direkte Erdverlegung geeignet</strong>, <strong data-start="1545" data-end="1569">mechanisch robust</strong> und bietet durch seinen <strong data-start="1594" data-end="1625">teilentladungsfreien Aufbau</strong> sowie die wasserabweisende Konstruktion eine exzellente Betriebssicherheit. Es wird projektspezifisch konfiguriert und lässt sich flexibel einsetzen – von städtischen Energieprojekten bis hin zu großen Industrieanlagen.</p>
</section>

</ProductTabs>
